( 2.' ) 



lowde d'argent humide, qui détermine la formation de tellurite d'argent et la prise 

 en masse de la liqueur. On peut alors, sans inconvénient, ajouter de l'eau, et après 

 s'être assuré que la liqueur est alcaline, séparer par le filtre le tellurite et l'oxyde 

 d'argent en excès, puis les laver avec de l'eau froide saturée d'oxyde d'argent. La 

 liqueur filtrée qui renferme tout le fluor est débarrassée de l'argent qu'elle contient 

 avec de l'acide chlorhydrique en excès aussi faible que possible. Après séparation du 

 chlorure d'argent, on sature par du carbonate de soude en excès, on fait bouillir et on 

 ajoute lentement et sans interrompre l'ébullition du chlorure de calcium. Dans ces 

 conditions, le précipité mixte de fluorure et de carbonate se fait bien, il est grenu el 

 facile à laver. Quand il est sec, on en sépare le carbonate par l'acide acétique et l'on 

 pèse le fluorure de calcium. 



» J'ai obtenu, par cette méthode, les résultats que voici : 



I. II. III. Moyenne. 



Tellure 63,56 64,6 » 64, o8 



Fluor » i5,i6 i5,94 i5,55 



» La formule 2TeFl*,3TeO',6H'0, qui correspond aux quantités théoriques 



Tellure 68,71 



Fluor i5,44 



s'accorde avec les résultats de mes analyses : on peut d'ailleurs la vérifier en soumet- 

 tant les cristaux à l'action de la chaleur dans un courant d'hydrogène; ils se décom- 

 posent en donnant 



2TeFl'.3TeO%6H20 = 5TeO'+8HFl-+-2lPO, 



mais il faut chauffer avec de grandes précautions pour éviter des perles d'acide lel- 

 lureux et, dans ces conditions, le résidu contient toujours de petites quantités de fluor. 

 » — Te FI*. Te O-, aH^O. — Les cristaux que je viens de décrire s'accroissent dans la 

 liqueur sirupeuse et à la température ordinaire, pendant plusieurs jours de suite; si, 

 quand leur dépôt a cessé de se faire, on refroidit l'eau-mèrede nouveau, il arrive sou- 

 vent qu'en frottant les parois de la capsule de platine avec la spatule, on détermine 

 brusquement la prise en masse de toute la matière, en même temps qu'il se produit 

 un grand dégagement de chaleur. Une trace de la substance blanche ainsi formée, 

 introduite dans de nouvelle eau-mère, donne lieu plus lentement à des cristaux petits, 

 opaques, agglomérés en masses friables qui se distinguent aisément par leurs dimen- 

 sions de l'oxyfluorure précédent, dont les aiguilles ont 2'^'° à 3"" de longueur, et aussi 

 par leur fusibilité plus grande qui les rend encore plus difficiles à purifier. Leur ana- 

 lyse a donné 



I. II. Moyenne. 



Tellure 63,6 63,4 63,5 



Fluor 18,4 18,7 18,55 ' 



» La formule TeFl',TeO-, 2IPO correspondrait à 



Tellure 63,45 



Fluor 19,20 



C. R. 1897, 2' Semestre. (T. CXXV, N° 1.) 4 



